TCVN9615-7:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9615-7:2013 (IEC 60245-7:1994) về Cáp cách điện bằng cao su - Điện áp danh định đến và bằng 450/750V - Phần 7: Cáp cách điện bằng cao su etylen vinyl axetat chịu nhiệt TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9615-7:2013 IEC 60245-7:1994 WITH AMENDMENT 1:1997 CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG CAO SU - ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH ĐẾN VÀ BẰNG 450/750 V - PHẦN 7: CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG CAO SU ETYLEN VINYL AXETAT CHỊU NHIỆT Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 7: Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cables Lời nói đầu TCVN 9615-7:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60245-7:1994 v à sửa đổi 1:1997; TCVN 9615-7:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E4 Dây và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ TCVN 9615 gồm các phần sau đây: 1) TCVN 9615-1:2013 (IEC 60245-1:2008), Cáp cách điện bằng cao su có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 1: Yêu cầu chung 2) TCVN 9615-2:2013 (IEC 60245-2:1998), Cáp cách điện bằng cao su có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 2: Phương pháp thử 3) TCVN 9615-3:2013 (IEC 60245-3:1994, amendment 1:1997, amendment 2:2011), Cáp cách điện bằng cao su có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 3: Cáp cách điện bằng silicon chịu nhiệt 4) TCVN 9615-4:2013 (IEC 60245-4:2011), Cáp cách điện bằng cao su có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 4: Dây mềm và cáp mềm 5) CVN 9615-5:2013 (IEC 60245-5:1994, amendment 1:2003), Cáp cách điện bằng cao su có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 5: Cáp dùng cho thang máy 6) TCVN 9615-6:2013 (IEC 60245-6:1994, amendment 1:1997, amendment 2:2003), Cáp cách điện bằng cao su có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 6: Cáp hàn hồ quang 7) TCVN 9615-7:2013 (IEC 60245-7:1994, amendment 1:1997), Cáp cách điện bằng cao su có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 7: Cáp cách điện bằng cao su etylen vinyl axetat chịu nhiệt 8) TCVN 9615-8:2013 (IEC 60245-8:2012), Cáp cách điện bằng cao su có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 8: Dây mềm dùng cho các ứng dụng đòi hỏi độ mềm dẻo cao Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6, Phần 7 và Phần 8 quy định cho các loại cáp cụ thể cần được áp dụng cùng với Phần 1 và Phần 2. CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG CAO SU - ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH ĐẾN VÀ BẰNG 450/750 V - PHẦN 7: CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG CAO SU ETYLEN VINYL AXETAT CHỊU NHIỆT Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 7: Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cables 1. Yêu cầu chung 1.1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cụ thể đối với cáp cách điện bằng cao su etylen vinyl axetat có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Cáp này cần phù hợp với các yêu cầu tương ứng được nêu trong IEC 60245-1 và các yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn này. 1.2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 6614-1-2:2008 (IEC 60811-1-2:1985, amendment 1:1989, amendment 2: 2000), Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 1-2: Phương pháp áp dụng chung - Phương pháp lão hóa nhiệt TCVN 6614-3-1:2008 (IEC 60811-3-1:1985 amendment 1:1994, amendment 2:2005), Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 3-1: Phương pháp quy định cho hợp chất PVC - Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao - Thử nghiệm tính kháng nứt IEC 60228:1978, Conductors of insulated cables (Ruột dẫn của cáp cách điện) 1 IEC 60245-1:1994, Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 1: General requirements (Cáp cách điện bằng cao su - Điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 1: Yêu cầu chung ) 2 IEC 60245-2:1994 , Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 2: Test methods (Cáp cách điện bằng cao su - Điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 2: Phương pháp thử) 3 IEC 60811-1-1:1993, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables and optical cables - Part 1-1: Methods for general application - Measurement of thickness and overall dimensions - Tests for determining the mechanical properties (Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 1-1: Phương pháp áp dụng chung - Đo chiều dày và k í ch thước ngoài - Thử nghiệm xác định đặc t í nh cơ) 4 IEC 60811-2-1:1986, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables and optical cables - Part 2: Methods specific to elastometric compounds - Section One: Ozone resistance test - Hot set test - Mineral oil immersion test (Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 2: Phương pháp quy định cho hợp chất đàn hồi - Mục 1: Thử nghiệm tính kháng ôzôn - Thử nghiệm kéo dãn trong lò nhiệt - Thử nghiệm ngâm trong dầu khoáng) 5 2. Cáp một lõi không có vỏ bọc điện áp 750 V có cách điện bằng cao su etylen vinyl axetat hoặc chất đàn hồi tổng hợp tương đương khác chịu nhiệt dùng cho nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn bằng 110 o C 2.1. Ký hiệu mã - có ruột dẫn cứng hoặc bện: 9615 TCVN 04 hoặc 60245 IEC 04; - có ruột dẫn mềm: 9615 TCVN 05 hoặc 60245 IEC 05. 2.2. Điện áp danh định 450/750 V. 2.3. Kết cấu 2.3.1. Ruột dẫn Số lượng ruột dẫn: 1. Ruột dẫn phải phù hợp với các yêu cầu của IEC 60228: Cấp 1 đối với ruột dẫn cứng; Cấp 2 đối với ruột dẫn bện; Cấp 5 đối với ruột dẫn mềm. Các sợi dây có thể là đồng không phủ hoặc có phủ thiếc. 2.3.2. Lớp phân cách Lớp phân cách bằng vật liệu thích hợp có thể được bọc quanh ruột dẫn nếu ruột dẫn là đồng không phủ thiếc. Nếu ruột dẫn là đồng phủ thiếc thì việc sử dụng lớp phân cách là tùy chọn. 2.3.3. Cách điện Cách điện phải là hợp chất cao su loại IE3 bao quanh ruột dẫn. Chiều dày cách điện phải phù hợp với các giá trị quy định cho ở cột 3 của Bảng 1. Điện trở cách điện không được nhỏ hơn giá trị nêu ở cột 5 của Bảng 1. 2.3.4. Đường kính ngoài Đường kính ngoài trung bình phải nằm trong các giới hạn nêu ở cột 4 của Bảng 1. 2.3.5. Ghi nhãn Ngoài yêu cầu chung ở 3.1 của IEC 60245-1, các cáp này còn phải được ghi nhãn ký hiệu mã hoặc nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn. 2.4. Thử nghiệm Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu của 2.3 bằng cách xem xét và bằng các thử nghiệm cho ở Bảng 2. 2.5. Hướng dẫn sử dụng Nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn trong sử dụng bình thường: 110 o C. Cáp này được dự kiến dùng để đi dây bên trong của thiết bị điện tại nơi dây dẫn làm việc ở vùng nhiệt độ cao. Bảng 1 - Dữ liệu chung đối với kiểu 9615 TCVN 04 hoặc 60245 IEC 04 và 9615 TCVN 05 hoặc 60245 IEC 05 1 2 3 4 5 6 Tiết diện danh nghĩa của ruột dẫn m m 2 Cấp của ruột dẫn theo IEC 60228 Chiều dày cách điện 2) Giá trị quy định mm Đường kính ngoài trung bình Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 110 °C trong không khí 1) M W .km Giới hạn dưới mm Giới hạn trên mm 0 , 5 1 0,8 2 , 3 2,9 0 , 018 0,75 1 0,8 2 , 4 3 , 1 0 , 016 1 1 0 , 8 2 , 6 3 , 2 0,014 1,5 1 0,8 2 , 8 3 , 5 0,012 2 , 5 1 0,9 3 , 4 4 , 3 0 , 011 4 1 1,0 4 , 0 5 , 0 0,010 6 1 1,0 4 , 5 5 , 6 0,009 10 1 1,2 5 , 7 7 , 1 0 , 008 1,5 2 0,8 2,9 3 , 7 0,012 2 , 5 2 0 , 9 3 , 5 4 , 4 0 , 011 4 2 1 , 0 4 , 2 5 , 2 0,010 6 2 1 , 0 4 , 7 5,9 0 , 008 10 2 1 , 2 6 , 0 7,4 0 , 008 25 2 1 , 2 6,8 8,5 0,006 25 2 1 , 4 8 , 4 10,6 0,006 35 2 1 , 4 9,4 11,8 0,005 50 2 1 , 6 10,9 13,7 0,005 70 2 1 , 6 12,5 15,6 0,004 95 2 1 , 8 14 , 5 18 , 1 0 , 004 0,5 5 0,8 2,4 3,1 0,016 0,75 5 0,8 2,6 3 , 2 0,015 1 5 0,8 2,7 3,4 0,013 1 , 5 5 0 , 8 3,0 3,7 0 , 012 2,5 5 0 , 9 3 , 6 4 , 5 0 , 011 4 5 1 , 0 4 , 3 5,4 0,010 6 5 1 , 0 4,8 6 , 0 0 , 008 10 5 1 , 2 6,0 7,6 0,008 16 5 1,2 7,1 8,9 0,006 25 5 1,4 8,8 11,0 0,005 35 5 1 , 4 10,1 12,6 0,005 50 5 1 , 6 11 , 9 14,9 0 , 004 70 5 1,6 13,6 17,0 0 , 004 95 5 1,8 15,5 19,3 0,004 1) Các giá trị được dựa trên điện trở cách điện riêng ở 10 10 W .cm ở 110 o C trong không khí. Bảng 2 - Các thử nghiệm đối với kiểu 9615 TCVN 04 hoặc 60245 IEC 04 và 9615 TCVN 05 hoặc 60245 IEC 05 1 2 3 4 STT Thử nghiệm Loại th ử nghi ệ m Phương pháp thử nghiệm được nêu trong Tiêu chu ẩ n Điều 1 Thử nghiệm điện 1.1 Điện trở ruột dẫn T , S IEC 60245-2 2.1 1.2 Thử nghiệm điện áp ở 2 500 V T , S IEC 60245-2 2.2 1.3 Điện trở cách điện ở 110 o C trong không khí T IEC 60245-2 2.4 2 Các yêu cầu đề cập đến đặc tính kết cấu và kích thước IEC 60245-1 v à IEC 60245-2 2.1 Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu T, S IEC 60245-1 xem xét và thử nghiệm bằng tay 2.2 Đo chiều dày cách điện T, S IEC 60245-2 1.9 2.3 Đo đường kính ngoài T, S IEC 60245-2 1.11 3 Tính chất cơ học của cách điện 3.1 Thử nghiệm kéo trước lão hóa T IEC 60811-1-1 9.1 3.2 Thử nghiệm kéo sau lão hóa trong lò không khí T TCVN 6614-1-2 (IEC 60811-1-2) 8.1.3.1 3.3 Thử nghiệm kéo sau lão hóa trong bình không khí có áp suất T TCVN 6614-1-2 (IEC 60811-1-2) 8.2 3.4 Thử nghiệm kéo dãn trong lò nhiệt T IEC 60811-2-1 Điều 9 3.5 Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao T TCVN 6614-3-1 (IEC 60811-3-1) 8.1 4 Thử nghiệm khả năng bám thiếc (ruột dẫn không phủ thiếc) T IEC 60245-2 1.12 3. Cáp một lõi không có vỏ bọc điện áp 500 V có cách điện bằng cao su etylen vinyl axetat hoặc chất đàn hồi tổng hợp tương đương khác chịu nhiệt dùng cho nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn bằng 110 o C 3.1. Ký hiệu mã - có ruột dẫn cứng: 9615 TCVN 06 hoặc 60245 IEC 06; - có ruột dẫn mềm: 9615 TCVN 07 hoặc 60245 IEC 07. 3.2. Điện áp danh định 300/500 V. 3.3. Kết cấu 3.3.1. Ruột dẫn Số lượng ruột dẫn: 1. Ruột dẫn phải phù hợp với các yêu cầu của IEC 60228: Cấp 1 đối với ruột dẫn cứng; Cấp 5 đối với ruột dẫn mềm. Các sợi dây có thể là đồng không phủ hoặc có phủ thiếc. 3.3.2. Lớp phân cách Lớp phân cách bằng vật liệu thích hợp có thể được bọc quanh ruột dẫn nếu ruột dẫn là đồng không phủ thiếc. Nếu ruột dẫn là đồng phủ thiếc thì việc sử dụng lớp phân cách là tùy chọn. 3.3.3. Cách điện Cách điện phải là hợp chất cao su loại IE3 bao quanh ruột dẫn. Chiều dày cách điện phải phù hợp với các giá trị quy định cho ở cột 3 của Bảng 3. Điện trở cách điện không được nhỏ hơn giá trị nêu ở cột 5 của Bảng 3. 3.3.4. Đường kính ngoài Đường kính ngoài trung bình phải nằm trong các giới hạn nêu ở cột 4 của Bảng 3. 3.3.5. Ghi nhãn Ngoài yêu cầu chung ở 3.1 của IEC 60245-1, các cáp này còn phải được ghi nhãn ký hiệu mà hoặc nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn. 3.4. Thử nghiệm Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu của 3.3 bằng cách xem xét và bằng các thử nghiệm cho ở Bảng 4. 3.5. Hướng dẫn sử dụng Nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn trong sử dụng bình thường: 110 o C. Cáp này được dự kiến dùng để đi dây bên trong của thiết bị điện tại nơi dây dẫn làm việc ở vùng nhiệt độ cao. Bảng 3 - Dữ liệu chung đối với kiểu 9615 TCVN 06 hoặc 60245 IEC 06 và 9615 TCVN 07 hoặc 60245 IEC 07 1 2 3 4 5 6 Tiết diện danh nghĩa của ruột dẫn Cấp của ruột dẫn theo IEC 60228 Chiều dày cách điện 2) Giá trị quy định Đường kính ngoài trung bình Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 110 o C trong không khí 1) Giới hạn dưới Giới hạn trên m m 2 mm mm mm M W .km 0 , 5 1 0 , 6 1 , 9 2,4 0 , 015 0 , 75 1 0 , 6 2 , 1 2,6 0 , 013 1 1 0,6 2 , 2 2 , 8 0,012 0 , 5 5 0 , 6 2 , 1 2 , 6 0,014 0 , 75 5 0 , 6 2,2 2 , 8 0 , 012 1 5 0,6 2,4 2,9 0 , 011 1) Các giá trị được dựa trên điện trở cách điện riêng ở 10 10 W .cm ở 110 o C trong không khí. Bảng 4 - Các thử nghiệm đối với kiểu 9615 TCVN 06 hoặc 60245 IEC 06 và 9615 TCVN 07 hoặc 60245 IEC 07 1 2 3 4 STT Thử nghiệm Loại th ử nghiệm Phương pháp thử nghiệm được nêu trong Tiêu chuẩn Điều 1 Thử nghiệm điện 1.1 Điện trở ruột dẫn T , S IEC 60245-2 2.1 1.2 Thử nghiệm điện áp ở 2 500 V T, S IEC 60245-2 2.2 1.3 Điện trở cách điện ở 110 o C trong không khí T IEC 60245-2 2.4 2 Các yêu cầu đề cập đến đặc tính kết cấu và kích thước IEC 60245-1 v à IEC 60245-2 2.1 Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu T, S IEC 60245-1 xem xét và thử nghiệm bằng tay 2.2 Đo chiều dày cách điện T , S IEC 60245-2 1.9 2.3 Đo đư ờ ng kính ngoài T , S IEC 60245-2 1.11 3 Tính chất cơ học của cách điện 3.1 Thử nghiệm kéo trước lão hóa T IEC 60811-1-1 9.1 3.2 Thử nghiệm kéo sau lão hóa trong lò không khí T TCVN 6614-1-2 (IEC 60811-1-2) 8.1.3.1 3.3 Thử nghiệm kéo sau lão hóa trong bình không khí có áp suất T TCVN 6614-1-2 (IEC 60811-1-2) 8.2 3.4 Thử nghiệm kéo dãn trong lò nhiệt T IEC 60811-2-1 Điều 9 3.5 Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao T TCVN 6614-3-1 (IEC 60811-3-1) 8.1 4 Thử nghiệm khả năng bám thiếc (ruột dẫn không phủ thiếc) T IEC 60245-2 1.12 MỤC LỤC Lời nói đầu Lời giới thiệu 1. Yêu cầu chung 1.1. Phạm vi áp dụng 1.2. Tài liệu viện dẫn 2. Cáp một lõi không có vỏ bọc điện áp 750 V có cách điện bằng cao su etylen vinyl axetat hoặc chất đàn hồi tổng hợp tương đương khác chịu nhiệt dùng cho nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn bằng 110 o C 3. Cáp một lõi không có vỏ bọc điện áp 500 V có cách điện bằng cao su etylen vinyl axetat hoặc chất đàn hồi tổng hợp tương đương khác chịu nhiệt dùng cho nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn b ằ ng 110 o C 1 Đã có TCVN 6612:2007 hoàn toàn tương đương với IEC 60228:2004. 2 Đã có TCVN 9615-1:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60245-1:2008. 3 Đã có TCVN 9615-2:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60245-4:1998. 4 Đã có TCVN 6614-1-1: 2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60811-1-1: 2001. 5 Đã có TCVN 6614-2-1:2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60811-2-1:2001.